460 R- Nacken, Ueber einen Rührapparat, der die Herstellung 
Rührer außer für die Verteilung der Kristallisationszentren auch 
für einen guten Wärmeausgleich in der Schmelze gesorgt, denn es 
erfolgt ein plötzliches Ansteigen der Temperatur um ungefähr 
70° auf 719°. Indessen ist die Unterkühlung zu groß gewesen, 
um die Temperatur des Systems auf die Kristallisationstemperatur 
von Pb 4 Si 0 4 zu bringen. Denn ohne Temperaturkonstanz zu er- 
reichen sinkt von 719° an die Temperatur zunächst schnell, darauf 
langsamer entsprechend den Zweigen ß, y und y d. 
Unter Rühren auf ge nommene Abkühlungskurven von 
Bl eiortho si likat. 
Fig. 5. Die spontane Kristallisation tritt bei 644° ein , dann erfolgt eine 
plötzliche Temperatursteigerung um ca. 70°. » 
Fig 6. Bei gleichzeitigem Impfen erhält man die für eine Verbindung 
charakteristische Abkühlungskurve mit ausgeprägtem Haltepunkt bei 740°. 
Die Erstarrungstemperatur erhält man erst, wenn gleich- 
zeitig geimpft und gerührt wird. Fig. 6 zeigt eine Ab- 
kühlungskurve einer Mischung, bei der unter beständigem, inten- 
sivem Rühren von 750" ab mit Kristallkeimen geimpft wurde. Die 
durch Kristallisation freiwerdende Wärmemenge macht sich bei 
730°, a, bemerkbar. Die Temperatur steigt um 10° auf 740° 
und bleibt hier eine Zeitlang fast konstant. Innerhalb 3 Minuten 
sinkt die Temperatur des Systems nur um ca. 7°, ß bis y; von 733 ü 
ab ist der Verlauf der Kurve wieder ein stetiger. 
Aus diesen Versuchen ergibt sich, daß die Schmelztemperatur 
mit Hilfe von Abkühlungskurven bestimmt werden kann auch 
bei viskosen Stoffen , wenn außer durch Impfen noch durch ein 
kräftiges Rühren erstarrenden Schmelzen für die Einstellung des 
